89 



C. Harte und Schleifwert. 



Die durch RosiWAL (S. 62) vorgenommene Bestimmung 

 der Harte von 7 Arten des naxischen Handelssmirgels 

 erfolgte nach 3 verschiedenen Methoden, deren Resnltate 

 er je in einer Tabelle niederlegte. Die erste Methode beruhte 

 auf dem Yerluste der ProbekOrner bei Behandlung mit 100 nag 

 Korund in 8 Minuten, die zweite Methode auf dem Verluste 

 der Probekorner bei Behandlung mit 100 mg Normalsmirgel in 

 8 Minuten und die dritte Methode auf dem Verluste der Probe- 

 korner bei Behandlung mit 300 mg Normalsmirgel in 3 Minuten. 

 Dabei wurden die aus den Wagungen gefundenen Gewichts- 

 verluste mit Hilfe der den einzelnen Sorten zukommenden 

 spezifischen Gewichte auf Volumverluste reduziert. Als MaB- 

 stab fur die Harte, welche dem Substanzverluste umgekehrt 

 proportional zu setzen ist, fiihrte Rosiwal die Durchschnitts- 

 hiLrte des reinen Korunds ein, die er mit 1000 bezifferte. 



Die mittlere Harte, abgeleitet aus den obigen 3 Methoden 

 nach Qualitaten geordnet, ergibt folgende Tabelle. 



Tabelle III 



Mittlere Harte, 

 abgeleitet aus den nach Methode 1 — 3 gefundenen Werten. 

 Nach Qualitaten geordnet. 



2 o 

 . - be 

 ~2 P. 



Fur Gewichtsverluste 



Methode Nr. 



10 



von 

 II 



Fiir Volumverluste 



Methode Nr. 13 

 2 3" 3 



% 

 von 

 II 



la 



Ha 



Ilia 

 IV a 



Korund 

 II 

 I 

 b 

 IV 

 a 

 III 

 V 



714 



625 

 494 

 479 

 471 

 428 

 320 



683 

 638 

 581 

 492 

 424 

 394 

 323 



718 

 677 

 510 

 470 

 432 

 411 

 321 



1000 

 705 

 647 

 528 

 480 

 442 

 411 

 321 



100 



92 

 75 

 68 

 63 

 58 

 45 



741 



643 

 501 

 476 

 461 

 426 

 311 



709 

 656 

 590 

 489 

 415 

 393 

 314 



745 

 697 

 518 

 467 

 423 

 410 

 314 



WOO 

 732 

 665 

 536 

 477 

 433 

 410 

 313 



100 



91 



73 

 65 

 59 

 56 

 43 



Die obigen 3 Methoden „geben die Harte der untersuchten 

 Smirgelsorten als ganze Stiicke im mineralogischen Sinne an, 

 indem der Widerstand gemessen wurde, den die Probestiicke 

 der Abscheuerung (denn Schleifen ist nur als vervielfachtes 

 Ritzen zu betrachten) entgegensetzen. — Die technische Ver- 

 wendung des Smirgels lafit diesen jedoch eine aktive Rolle 

 spielen". Das fiihrte zu einer vierten Methode, der Bestimmung 

 der Schleifwertes. Dabei war der Vergleich mit reinem Korund 



